## PENGARUH KOMPOSISI KOMPOSIT SERAT-SERAT ECENG GONDOK DAN PASIR SILIKA TERHADAP  UJI IMPACT DAN UJI TARIK UNTUK POINT PANJAT DINDING
Didi Suryana 1) , Ahmad Junaidi 2) , M Rizki 3) 1,2,3) Jurusan Teknik Mesin Produksi dan Perawatan, Politeknik Negeri Sriwijaya Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang 30139 Telp: 0711-353414, Fax: 0711-453211 email: rizkibaeh@gmail.com

## Abstrak
Permasalahan  yang  sering  terjadi  pada  panjat  dinding  sering  terjadi keretakan  pada point  panjat  dinding  dikarenakan  pada saat  seorang  melakukan olahraga  panjat  dinding.  Point  panjat  dinding  itu  sendiri  mendapat  beban  yang kuat.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  point  panjat  dinding  dengan  melakukan pengujian  tarik  dan  impact  pada  komposit  dengan  kandungan  serat  eceng gondok  dan  resin,  komposit  pasir  silika  dan  resin.  Tujuan  penelitian    ini  adalah untuk  mengetui  perbandingan  antara  spesimen  pasir  silika  dan  spesimen  serat eceng  gondok  dengan  kadar  30%,  50%,  70%.  Hasil  pengujian  impact  ini menunjukkan  bahwa  perbandingan  antara  serat  eceng  gondok    dan  pasir  silika didapatkan  nilai tertinggi pada variasi 70% pasir silika dan 30% resin  polyester yaitu 0,0288025 N.m/mm 2 dan yang tertinggi pada eceng  gondok terdapat pada variasi  50%  serat  eceng  gondok  dan  50%  resin  polyester  yaitu  0,0020535 N.m/mm 2 .Setelah  mendapat  nilai  tertinggi  dari  pengujian  impact,  lalu  dilakukan pengujian  tarik  sehingga  didapatkan  nilai  tertinggi  pada  pengujian  tarik  terdapat pada komposit eceng gondok 50% dengan nilai 1,758 kg/mm 2 .
Kata Kunci : Komposit, Serat Eceng Gondok, Uji Impact, Uji Tarik

## Abstract
Problems  that  often  occur  in  wall  climbing  often  occur  cracks  on  the  wall climbing  point  because  when  a  person  is  doing  wall  climbing  sports.  Point climbing  wall  itself  gets  a  strong  burden.  Therefore,  this  research  points  wall climbing  by  conducting  tensile  and  impact  tests  on  composites  with  water hyacinth and resin fiber content, silica sand composites and resins. The purpose of  this  study  was  to  determine  the  comparison  between  silica  sand  specimens and water hyacinth fiber specimens with levels of 30%, 50%, 70%. The results of this impact test showed that the ratio between water hyacinth fiber and silica sand was  the  highest  value  on  70%  variation  of  silica  sand  and  30%  polyester  resin which  is  0.0288025  Nm  /mm 2 .  and  the  highest  in  water  hyacinth  there  is  a variation of 50% water hyacinth fiber and 50% polyester resin which is 0.0020535 Nm/mm 2 . After getting the value highest from impact testing, then tensile testing was  carried  out  so  that  the  highest  value  on  tensile  testing  was  found  in  50% water hyacinth composites with a value of 1.758 kg / mm 2 .
Keyword : Composite, Hyacinth Fiber, Impact Test, Tensile Test

## 1. PENDAHULUAN
Dengan  semakin  berkurangnya  material logam  menyebabkan  harga  meterial  logam semakin  mahal.  Jika  material  logam  yang digunakan  dalam  proses  produksi  memiliki  harga yang  mahal  tidak  menutup  kemungkinan  terjadi kesulitan  dalam  produksi.  Material  komposit merupakan  material  yang  banyak  dikembangkan dan  penggunaanya  telah  meluas  dalam  berbagai sektor  industri,  rumah  tangga  dan  alat  pendukung
olaraga.  Komposit  merupakan  material  yang  di buat  dengan  menggabungkan  dua  material  untuk menghasilkan suatu bahan baru yang lebih kuat.
Bahan komposit memiliki banyak keunggulan,  diantaranya  berat  yang  lebih  ringan, kekuatan  yang  lebih  tinggi,  tahan  korosi  dan memiliki  biaya  perakitan  yang  lebih  murah  karena berkurangnya  jumlah  komponen  dan  baut-baut penyambung.  Kekuatan  tarik  dari  komposit  serat karbon  lebih  tinggi  dari  pada  semua  paduan logam.  Semua  itu  menghasilkan  berat  pesawat
yang  lebih  ringan,  daya  angkut  yang  lebih  besar, hemat  bahan  bakar  dan  jarak  tempuh  yang  lebih jauh.  Untuk  mendukung  komposit  yang  memiliki kualitas  yang  lebih  baik  digunakanlah  serat  alam. Karena  serat  alam  yang  digunakan  sebagai penguat  komposit  tersebut  mempunyai  berbagai keunggulan,  diantaranya  sebagai  pengganti  serat buatan,  harga  murah,  mampu  meredam  suara, ramah  lingkungan,  mempunyai  densitas  rendah, dan  kemampuan  mekanik  tinggi,  yang  dapat memenuhi kebutuhan industri (Wijoyo, dkk, 2013).
Hasil  penelitian    yang  dilakukan  oleh Purboputro  (2006),  menyatakan  bahwa  kekuatan impact  tertinggi  serat  eceng  gondok  bermatriks polyester  terjadi  pada  panjang  serat  50  mm dibanding  dengan  panjang  25  dan  100  mm. Perbedaan harga impact dari ketiga jenis komposit ini  disebabkan  oleh  distribusi  serat  yang  kurang merata sehingga kekuatan komposit tidak sama di setiap  tempat  dan  energi  yang  diserap  menjadi lebih kecil. harga impact dari ketiga jenis komposit ini  disebabkan  oleh  distribusi  serat  yang  kurang merata sehingga kekuatan komposit tidak sama di setiap  tempat  dan  energi  yang  diserap  menjadi lebih kecil.
Point  adalah  bebatuan  buatan  yang  dicetak untuk  menjadi  pegangan  pada  dinding  panjat tebing  (rock  clambing),  panjat  dinding  merupakan kegiatan  dimana  seorang  naik  keatas  dinding buatan dengan tujuan mencapai puncak akhir dari rute panjat dinding.
Komposit  adalah  suatu  material  yang terbentuk  dari  kombinasi  dua  atau  lebih  material pembentuknya  melalui  campuran  yang  tidak homogen,  dimana  sifat  mekanik  dari  masing masing material pembentuknya berbeda.

## 2. BAHAN DAN METODA

## 2.1   Alat dan Bahan
Adapun  alat  dan  bahan  yang  di  gunakan sebelum melakukan penelitian ini sebagai berikut :

## 2.1.1  Alat
Adapun    alat  yang  akan  di  gunakan  dalam penelitian ini sebagai berikut :
• Timbangan digital
• Perangkan cetakan
• Mirror glass wax
• Alat pendukung ( gunting, spidol, gelas ukur, mistar,  dan lain–lain).
2.1.2  Bahan Adapun  bahan  yang  di  gunakan  dalam penelitian ini sebagai berikut  :
• Serat eceng gondok
• Pasir silica
• Resin dan katalis

## OKTOBER 2018
ISSN : 2085-1286  E
yang  lebih  ringan,  daya  angkut  yang  lebih  besar, hemat  bahan  bakar  dan  jarak  tempuh  yang  lebih jauh.  Untuk  mendukung  komposit  yang  memiliki kualitas  yang  lebih  baik  digunakanlah  serat  alam. Karena  serat  alam  yang  digunakan  sebagai sebut  mempunyai  berbagai keunggulan,  diantaranya  sebagai  pengganti  serat buatan,  harga  murah,  mampu  meredam  suara, ramah  lingkungan,  mempunyai  densitas  rendah, dan  kemampuan  mekanik  tinggi,  yang  dapat memenuhi kebutuhan industri (Wijoyo, dkk, 2013). penelitian    yang  dilakukan  oleh Purboputro  (2006),  menyatakan  bahwa  kekuatan impact  tertinggi  serat  eceng  gondok  bermatriks polyester  terjadi  pada  panjang  serat  50  mm dibanding  dengan  panjang  25  dan  100  mm. Perbedaan harga impact dari ketiga jenis komposit ini  disebabkan  oleh  distribusi  serat  yang  kurang merata sehingga kekuatan komposit tidak sama di setiap  tempat  dan  energi  yang  diserap  menjadi lebih kecil. harga impact dari ketiga jenis komposit ini  disebabkan  oleh  distribusi  serat  yang  kurang ingga kekuatan komposit tidak sama di setiap  tempat  dan  energi  yang  diserap  menjadi
Point  adalah  bebatuan  buatan  yang  dicetak untuk  menjadi  pegangan  pada  dinding  panjat tebing  (rock  clambing),  panjat  dinding  merupakan aik  keatas  dinding buatan dengan tujuan mencapai puncak akhir dari
Komposit  adalah  suatu  material  yang terbentuk  dari  kombinasi  dua  atau  lebih  material pembentuknya  melalui  campuran  yang  tidak homogen,  dimana  sifat  mekanik  dari  masing- masing material pembentuknya berbeda.
Adapun  alat  dan  bahan  yang  di  gunakan sebelum melakukan penelitian ini sebagai berikut :
Adapun    alat  yang  akan  di  gunakan  dalam
Alat pendukung ( gunting, spidol, gelas ukur,
Adapun  bahan  yang  di  gunakan  dalam

## 2.2 Diagram Alir Penelitian
Adapun urutan penelitian mengikuti diagram alir sebgai berikut :
Gambar 1. Diagram alir penelitian

## 2.3 Metode Penelitian
Meterial komposit di cetak dengan menggunakan  cetakan  kaca  dengan  ukuran 300mm,  L=30mm,  T=20mm.  Materia  komposit  di cetak dengan perbandingan fraksi volume (30%,50%,70%,).
Gambar 2. Cetakan Spesimen
Selanjutnya  ,  setelah  material  komposit  di potong  dengan  sesuai  dengan  ukuran  standart pengujian impack (ASTM E23) dan uji D 638).

## Diagram Alir Penelitian

## Adapun urutan penelitian mengikuti diagram
Diagram alir penelitian Meterial komposit di cetak dengan menggunakan  cetakan  kaca  dengan  ukuran  P= 300mm,  L=30mm,  T=20mm.  Materia  komposit  di cetak dengan perbandingan fraksi volume
Cetakan Spesimen
Selanjutnya  ,  setelah  material  komposit  di potong  dengan  sesuai  dengan  ukuran  standart pengujian impack (ASTM E23) dan uji tarik (ASTM
Gambar 3. proses pemotongan material komposit
Material  komposit  akan  di  uji  dengan pengujian  impact  dan  tarik  untuk  mengetahui harga    impact  serta  tegangan  tarik  yang  optimal pada material komposit tersebut.
Gambar 4. proses pengujian impact

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Uji Impact
Berdasarkan hasil dari pengujian impact material komposit diuraikan pada tabel 1.
Tabel 1. Hasil pengukuran kekuatan impact

## proses pemotongan material komposit
Material  komposit  akan  di  uji  dengan pengujian  impact  dan  tarik  untuk  mengetahui harga    impact  serta  tegangan  tarik  yang  optimal
ngujian impact
Gambar 5. proses pengujian tarik
Berdasarkan hasil dari pengujian impact material komposit diuraikan pada tabel 1.
Hasil pengukuran kekuatan impact
1286  E-ISSN : 2622-7649 proses pengujian tarik
Berdasarkan hasil dari pengujian impact material komposit diuraikan pada tabel 1.

## JURNAL AUSTENIT VOL 10, NO 2, OKTOBER
Berdasarkan hasil pengujian dan pengolahan  data  uji  komposit    pasir  silika  didapat ketangguhan impact persatuan luas rata mematahkan  spesimen    komposit  pada  variasi berat  30%  pasir  silika  dan  resin 0,0028825N.m/ ,  pada  variasi  berat  50%  pasir silica dan resin polyester
0,00205375N.m/ ,  pada  variasi  berat  70% pasir  silica  dan  resin polyester N.m/ . Impact rata-rata tertinggi diperoleh pada variasi  70%  pasir  silika  dan  resin 0,028802  N.m/ edangkan  harga rata  terendah  diperoleh  pada  pasir  silika  70% polyester yaitu 0,001655 N.m/ .
Gambar 6. Grafik perbandingan serat eceng gondok dan pasir silika
Dari  grafik  4.5  di  dapat  hasil  perbandingan serat eceng gondok dan pasir silika rata mematakan  spesimen  tertingi  dari  serat  eceng gondok 50% yaitu 0.0020535N.m/ tertinggi  dari  pasir  silika  pada  variasi30%  pasir silika  dan  resin polyester yaitu  0,00288025 N.m/ . Di ketahui bahwa variasi pasir lebih kuat dari  pada  eceng  gondok.  Untuk  itu  dilakukan penelitian  tambahan  dari  nilai  tertinggi  pasir  dan nilai tertinggi eceng gondok dengan uji tarik

## 3.2   Uji Tarik
Untuk  mengetahui  variasi  komposit  yang terkuat  dilakukan  penelitian  tambahan  dari  nilai tertinggi  pasir  dan  nilai  tertinggi  eceng  gondok dengan uji tarik.
Tabel 2. UjiTarik
OKTOBER 2018 ISSN : 2085-1286  E Berdasarkan
hasil
pengujian
dan pengolahan  data  uji  komposit    pasir  silika  didapat persatuan luas rata-rata untuk mematahkan  spesimen    komposit  pada  variasi 30%  pasir  silika  dan  resin polyester yaitu
,  pada  variasi  berat  50%  pasir polyester
yaitu
,  pada  variasi  berat  70%
yaitu  0,001655 gi diperoleh pada pasir  silika  dan  resin polyester yaitu edangkan  harga impact rata- rata  terendah  diperoleh  pada  pasir  silika  70%
Grafik perbandingan serat eceng pasir silika
Dari  grafik  4.5  di  dapat  hasil  perbandingan serat eceng gondok dan pasir silika rata-rata untuk mematakan  spesimen  tertingi  dari  serat  eceng gondok 50% yaitu 0.0020535N.m/ dan tertinggi  dari  pasir  silika  pada  variasi30%  pasir yaitu  0,00288025 . Di ketahui bahwa variasi pasir lebih kuat dari  pada  eceng  gondok.  Untuk  itu  dilakukan penelitian  tambahan  dari  nilai  tertinggi  pasir  dan nilai tertinggi eceng gondok dengan uji tarik.
mengetahui  variasi  komposit  yang terkuat  dilakukan  penelitian  tambahan  dari  nilai tertinggi  pasir  dan  nilai  tertinggi  eceng  gondok
Dari  tabel  2  diatas  didapat  hasil  uji  tarik antara  komposit  serat  eceng  gondok  50%  da pasir silika 30%.
Gambar 7. Grafik perbandingan tegangan dan regangan uji tegangan pasir silika 30% dan serat eceng gondok 50%
Gambar 7 diatas didapat hasil perbandingan antara  serat  eceng  gondong  50%  dan  pasir  silika 30%  didapat  nilai  tertinggi  pada serat  eceng  gondok  dan  resin  polyester  yaitu dengan kekuatan tarik 1,758 Kg/mm
Gambar 8. (a) Spesimen Pengujian Tarik Sebelum Putus, (b) Spesimen Eceng Gondok 50%Putus Spesimen Pasir Silika 30% Putus

## 4. KESIMPULAN
Hasil pengamatan dan pengujian di laboraturium  dapat  disimpulkan  :  Serat  eceng gondok  dapat  menambah  masa  pakai  dari  point Dari  perbandingan  antara  serat  eceng  gondok dan    pasir  silika  rata-rata  nilai  tertinggi  diperoleh pada  variasi  70%  pasir  silika yaitu  0,00288025  N.m/ pada  eceng    gondok  rata- pada  variasi  50%  serat  eceng  gondok polyester yaitu  0,0020535  N.m/
nilai    rata-rata  nilai  terendah  diperoleh  pada variasi  70%  pasir  silika    dan 0,001655  N.m/ dan  nilai  rata pada  eceng  gondok  dan 0.00140975N.m/ .  Dari  uji  tarik  terhadap
spesimen eceng  gondok dengan  variasi  50%  dan pasir  silika  dengan  variasi kekuatan  tarik  tertinggi  terdapat  pada  spesimen
1286  E-ISSN : 2622-7649
Dari  tabel  2  diatas  didapat  hasil  uji  tarik antara  komposit  serat  eceng  gondok  50%  dan
Grafik perbandingan tegangan dan regangan uji tegangan pasir silika 30% dan serat eceng gondok 50%
ambar 7 diatas didapat hasil perbandingan antara  serat  eceng  gondong  50%  dan  pasir  silika 30%  didapat  nilai  tertinggi  pada  komposisi  30% serat  eceng  gondok  dan  resin  polyester  yaitu dengan kekuatan tarik 1,758 Kg/mm 2 .
(a) Spesimen Pengujian Tarik Sebelum (b) Spesimen Eceng Gondok 50%Putus, (c) Spesimen Pasir Silika 30% Putus.
pengamatan dan pengujian di laboraturium  dapat  disimpulkan  :  Serat  eceng gondok  dapat  menambah  masa  pakai  dari  point. Dari  perbandingan  antara  serat  eceng  gondok rata  nilai  tertinggi  diperoleh pasir  silika  dan  resin polyester dan  yang  tertinggi
-rata  tertinggi  diperoleh eceng  gondok  dan  resin yaitu  0,0020535  N.m/ .  sedangkan rata  nilai  terendah  diperoleh  pada 70%  pasir  silika    dan polyester yaitu dan  nilai  rata-rata  terendah dan polyester 70%  yaitu Dari  uji  tarik  terhadap spesimen eceng  gondok dengan  variasi  50%  dan pasir  silika  dengan  variasi  30%,  diperoleh  bahwa kekuatan  tarik  tertinggi  terdapat  pada  spesimen
eceng  gondok  dengan  variasi  50%  dengan kekuatan tarik sebesar 1,758 Kg/mm 2 .

## DAFTAR PUSTAKA
1.  ..........,(2011),  Astm.  E  23  Standard  test methods for determining the charpy pendulum impact resistance of plastics. 2.  Hartanto,  L.,  (2009),  Study  Perlakuan  Alkali dan Fraksi Volum Serat Terhadap Kekuatan Bending, Tarik, dan Impak Komposit
Berpenguat  Serat  Rami  Bermatrik  Polyester BQTN  157.,  Tugas  Akhir,  FT,  Universitas
Muhammadiyah, Surakarta.
3.  Hersberger  Liz  ,  (2007),  Astm.    D    638 Standard    Test    Method    for    Tensile Properties  of  Plastics.
4.  Marsyahyo  E.,  2009,  Perlakuan  Permukaan Serat Rami (Boehmeria nivea) dan kompatibilitas  serat-matrik  pada  komposit matrik polimer. Disertasi, Universitas Gadjah
Mada Yogyakarta.
5.  Schwartz,M.M.,  1984.”Composite  Materials Handbook”. Magrawhill. New York.
6.  Syrief, A., (2012). Pengaruh Waktu Perlakuan Potassium Permanganate
(Kmno4)  Terhadap  Kekuatan  Lentur  Dan
Impak Komposit Berpenguat Anyaman Serat
Purun  Tikus  (  Eleocharis  Dulcis)  Bermatrik Polyester.  Tesis,  Jurusan  Teknik  Mesin,
Universitas Brawijaya, Malang. 7.  Van  Rijswijk,  Brouwer  K.,  Beukers  W.D.,
2002,”Application of
Natural Fibre
Composites  in  the  Development  of  Rural
Societies”, Structures and
Materials
Laboratory Faculty of Aerospace Engineering Delft University of Techology.